197 
14,99% С1 отвѣчаетъ 53,22% Си 
16,76.х 
16,76 : 14,99=х : 53,22 
14,99 х =16,76. 53,22 
_ 16,76-53,22__ 891,9672 
Х_ 14^99 ~ 14,99 
х=59,50% Си. 
Итакъ, изслѣдованный мною темнозеленый кристаллическій 
налетъ на бронзѣ, пролежавшей тіпіпшт 2000 лѣтъ въ землѣ, 
имѣлъ составъ: 
16,76% С1 
59,50% Си 
что вполнѣ совпадаетъ съ числами КкАИт’а и Кізіио’а, а посему 
втотъ минералъ есть 
Атакамитъ 
ЗСи0-СиС1 2 -4Н 2 0 
Такимъ образомъ взглядъ Вектнеьот 18 ) на измѣненіе бронзы 
въ почвѣ мною подтвержденъ. Дѣйствительно ли образованіе этого 
минерала совершается по одной изъ схемъ, данныхъ великимъ 
французскимъ химикомъ 
4СиО+ 2КаС1+С0 2 + 4Н 2 0 = ЗСиО.СиС1 2 - 4Н 2 0+Ж 2 С0 3 
ЗСи0.СиС1 а 4Н 1 0^-4Си+2NаС1=Си а С1 а 2NаС1+ЗСи а 0+4Н 1 0 
ЗСи а С1 1 +-30+4Н 1 0=ЗСи0.СиС1 а 4Н 2 0+2СиС1 2 
СиС1 2 + ЗСи-(- 30+4Н 2 0 = ЗСи0«СиС1 2 *4Н 2 0 
рѣшатъ, хмною уже начатыя въ этмъ направленіи, изслѣдованія. 
Послѣ удаленія съ обоихъ поверхностей осколковъ бронзовой 
трубки слоевъ окисей и атакамита была получена почти однород¬ 
ная, окисленная во всей толщѣ, слегка красноватая масса бронзы. 
Она была нагрѣта съ водой для окончательной очистки, высушена 
въ теченіи 3 сутокъ въ эксикаторѣ и истолчена въ агатовой ступ¬ 
кѣ въ совершенно однородный коричневый порошокъ, имѣвшій 
подъ микроскопомъ съ увеличеніемъ въ 410 разъ аморфное строеніе. 
Опредѣл. 8п. 
Вѣсъ стекла съ коричн. порошкомъ . . . .=7,1988 &г. 
Часть порошка отсыпана въ колбу; вѣсъ стекла 
съ остаткомъ порошка . ..=6,3115 
Вѣсъ порошка въ колбѣ.=0,8873 %г. 
,8 ) Аппаі. йе СЪітіе еі йе рйуз. (7) 4, 551, 1895. 
